2.

Nach dem Eintrag zu E 1205 (Basisches Methacrylat-Copolymer) werden die folgenden Einträge zu E 1206 und E 1207 eingefügt: „E 1206 NEUTRALES METHACRYLAT-COPOLYMER Synonyme Ethylacrylat-Methylmethacrylatpolymer; Ethylacrylat, Polymer mit Methylmethacrylat; Methylmethacrylat- Ethylacrylatpolymer; Methylmethacrylat, Polymer mit Ethylacrylat Definition Neutrales Methacrylat-Copolymer ist ein vollständig polymerisiertes Copolymer von Methylmethacrylat und Ethylacrylat. Es wird durch Emulsionspolymerisation gewonnen. Es wird hergestellt durch redoxinitiierte Polymerisation der Monomere Ethylacrylat und Methylmethacrylat; die Reaktion zur Bildung freier Radikale wird mit Donoren/Redox-Initiatoren gestartet und mit Polyethylenglycol-Monostearylether und Vinylsäure/Natriumhydroxid stabilisiert. Restmonomere werden durch Wasserdampfdestillation entfernt. CAS-Nr. 9010-88-2 Chemische Bezeichnung Poly(ethylacrylat-co-methylmethacrylat) 2:1 Chemische Formel Poly[(CH2:CHCO2CH2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)] Massenmittel der Molmasse etwa 600 000 g/mol Gehalt/Abdampfrückstand 28,5-31,5 % 1 g Dispersion im Trockenofen bei 110 °C 3 Stunden getrocknet. Beschreibung Milchig-weiße Dispersion (die Handelsform ist eine 30%ige Dispersion der Trockensubstanz in Wasser) niedriger Viskosität mit schwachem charakteristischem Geruch. Merkmale Infrarot-Absorptionsspektroskopie charakteristisch für die Verbindung Viskosität max. 50 mPa.s bei 30 rpm und 20 °C (Brookfield-Viskosimeter) pH-Wert 5,5-8,6 Relative Dichte (bei 20 °C) 1,037-1,047 Löslichkeit Die Dispersion ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Das Polymer und die Dispersion sind in Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich. Nicht löslich bei Mischung mit 1 N Natriumhydroxid im Verhältnis 1:2. Reinheit Sulfatasche höchstens 0,4 % in der Dispersion Monomerreste Monomere insgesamt (Summe von Methylmethacrylat und Ethylacrylat): höchstens 100 mg/kg in der Dispersion Emulgatorreste Polyethylenglycol-Monostearylether (Macrogolstearylether 20) höchstens 0,7 % in der Dispersion Lösungsmittelreste Ethanol höchstens 0,5 % in der Dispersion Methanol höchstens 0,1 % in der Dispersion Arsen höchstens 0,3 mg/kg in der Dispersion Blei höchstens 0,9 mg/kg in der Dispersion Quecksilber höchstens 0,03 mg/kg in der Dispersion Cadmium höchstens 0,3 mg/kg in der Dispersion E 1207 ANIONISCHES METHACRYLAT-COPOLYMER Synonyme Methylacrylat- Methylmethacrylat-Methacrylsäurepolymer; Methacrylsäure, Polymer mit Methylacrylat und Methylmethacrylat Definition Anionisches Methacrylat-Copolymer ist ein vollständig polymerisiertes Copolymer von Methacrylsäure, Methylmethacrylat und Methylacrylat. Es wird hergestellt in einem wässrigen Medium durch Emulsionspolymerisation von Methylmethacrylat, Methylacrylat und Methacrylsäure; die Reaktion zur Bildung freier Radikale wird mit Initiatoren gestartet und mit Natriumlaurylsulfat und Polyoxyethylensorbitanmonooleat (Polysorbat 80) stabilisiert. Restmonomere werden durch Wasserdampfdestillation entfernt. CAS-Nr. 26936-24-3 Chemische Bezeichnung Poly(methylacrylat-co-methylmethacrylat-co-Methacrylsäure) 7:3:1 Chemische Formel Poly[(CH2:CHCO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)COOH)] Massenmittel der Molmasse etwa 280 000 g/mol Gehalt/Abdampfrückstand 28,5-31,5 % 1 g der Dispersion im Trockenofen bei 110 °C 5 Stunden getrocknet. 9,2-12,3 % Methacrylsäure-Einheiten auf Trockensubstanz. Beschreibung Milchig-weiße Dispersion (die Handelsform ist eine 30%ige Dispersion der Trockensubstanz in Wasser) niedriger Viskosität mit schwachem charakteristischem Geruch. Merkmale Infrarot-Absorptionsspektroskopie charakteristisch für die Verbindung Viskosität max. 20 mPa.s bei 30 rpm und 20 °C (Brookfield-Viskosimeter) pH-Wert 2,0-3,5 Relative Dichte (bei 20 °C) 1,058-1,068 Löslichkeit Die Dispersion ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Das Polymer und die Dispersion sind in Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich. Löslich bei Mischung mit 1 N Natriumhydroxid im Verhältnis 1:2. Löslich bei einem pH-Wert über 7,0. Reinheit Säurezahl 60-80 mg KOH/g Trockenmasse Sulfatasche höchstens 0,2 % in der Dispersion Monomerreste Monomere insgesamt (Summe von Methacrylsäure, Methylmethacrylat und Methylacrylat): höchstens 100 mg/kg in der Dispersion Emulgatorreste Natriumlaurylsulfat höchstens 0,3 % in der Trockensubstanz Polysorbat 80 höchstens 1,2 % in der Trockensubstanz Lösungsmittelreste Methanol höchstens 0,1 % in der Dispersion Arsen höchstens 0,3 mg/kg in der Dispersion Blei höchstens 0,9 mg/kg in der Dispersion Quecksilber höchstens 0,03 mg/kg in der Dispersion Cadmium höchstens 0,3 mg/kg in der Dispersion“